Pengolahan Gondorukem menjadi Bahan Pendarihan sebagai Aditif pada Pembuatan… : Mahammad Khadafi, dkk.

## PENGOLAHAN GONDORUKEM MENJADI BAHAN PENDARIHAN SEBAGAI ADITIF PADA PEMBUATAN KERTAS
Mahammad Khadafi 1 , Ike Rostika, Taufan Hidayat Balai Besar Pulp dan Kertas, Jl. Raya Dayeuhkolot No. 132 Bandung 1 mahammadkhadafi@gmail.com
Diterima : 06 Maret 2014, Revisi akhir : 16 Mei 2014, Disetujui terbit : 30 Mei 2014

## GONDORUKEM PROCESSING TO BE SIZING AGENT FOR ADDITIVE SUBSTANCE IN PAPERMAKING

## ABSTRACT
Gondorukem (Resina colophium) is produced by steam distillation of pine resin (oleoresin). It is yellow-brown solid containing mainly tricyclic alkyl organic acids (abietat acid and pimarate acid). The two acids have ampliphilic characteristics due to their hydrophobic carboxyl tail and hydrophilic tricyclic molecules. The purpose of this research was to prepare emulsion rosin as a sizing agent. Two types of gondorukem (WW and X grades) were saponified by adding a sodium hydroxide solution at a temperature below 100oC. For improving the quality of saponified rosins, the rosins were fortified by adding some maleic anhydride. Some tests were conducted to measure saponified and acidic numbers of a known rosin grade. The tests show that the acidic and saponified numbers of an X grade rosin were 179.92 and 199.74, respectively. Those of a WW grade were 176.58 and 195.84 for acidic and saponified numbers, respectively. Therefore, it can be concluded that the X grade gondorukem has a better quality as a rosin sizing agent than the WW grade.
Keywords: gondorukem, saponification, sizing agent, fortified rosin

## ABSTRAK
Gondorukem ( Resina colophium ) adalah hasil olahan destilasi uap dari getah sadapan pada batang  pinus  (oleoresin).  Gondorukem  berbentuk  padatan  berwarna  kuning  kecoklatan  dengan komponen kimia utamanya terdiri dari asam organik alkyl tricyclic tak jenuh yaitu asam abietat dan  asam  pimarat.  Kedua    molekul  asam    ini  memiliki  sifat  amfipatik  yaitu  mempunyai  gugus karboksil  yang  bersifat  hidrofilik  dan  molekul tricyclic yang hidrofobik. Penelitian ini bertujuan untuk pembuatan darih rosin emulsi dari gondorukem serbuk sebagai aditif pada pembuatan kertas. Gondorukem dengan kualitas WW dan X dilakukan reaksi saponifikasi menggunakan soda pada suhu di bawah 100 o C. Peningkatan kualitas dari rosin tersabunkan yang terbentuk dilakukan dengan reaksi fortifikasi menjadi rosin terfortifikasi dengan penambahan senyawa anhidrida maleat. Parameter uji berupa bilangan penyabunan dan bilangan asam dilakukan untuk mengetahui kualitas darih rosin yang terbentuk. Dari penelitian ini didapatkan bilangan asam dan penyabunan kualitas X adalah 179,92 dan 199,74 sedangkan untuk kualitas WW 176,58 dan 195,84. Dengan hasil pengujian kualitas bahan baku gondorukem X mempunyai kualitas yang lebih baik untuk dijadikan darih rosin pada kertas dibandingkan dengan WW.

## Kata kunci: gondorukem, saponifikasi, bahan pendarihan, rosin terfortifikasi

## PEN DAHULUAN
Gondorukem ( Resina colophium ) adalah hasil olahan destilasi uap getah sadapan batang pinus (oleoresin) selain minyak terpentin. Gondorukem berbentuk padatan berwarna kuning kecoklatan, sedangkan minyak terpentin berwujud  cairan  putih  bening.  Rosin  atau gondorukem merupakan asam organik alkyl tricyclic tak jenuh yang berasal dari derivat alam. Komponen senyawa utama dari rosin adalah asam abietat dan asam pimarat yang memiliki sifat amfipatik yaitu mempunyai gugus karboksil yang bersifat hidrofilik  dan molekul tricyclic yang bersifat hidrofobik (Wiyono, 2009).
Indonesia sebagai produsen gondorukem ke-3 terbesar di dunia dengan volume produksi mencapai  60.000  ton/tahun,  harus  dapat memanfaatkan gondorukem sebagai bahan baku menjadi produk yang mempunyai nilai tambah agar nilai jual ekspor dari produk gondorukem menjadi  lebih  meningkat  (Fachrodji,  2010). Potensi penggunaan dari senyawa gondorukem diantaranya banyak dimanfaatkan untuk bahan industri kertas, bahan pelunak plester, sebagai campuran  perona  mata  ( eyeshadow ), batik, sabun, vernis, isolasi alat listrik dan tinta cetak.  Gondorukem  digunakan  pula  sebagai bahan perekat yang berfungsi sebagai tackifier , pemacu  perekatan  ( adhesion promoter ) atau pemacu kekentalan ( viscosity promoters ) untuk memperbaiki sifat-sifat produk akhir (Coppen dkk . , 1995). Dalam industri kertas, gondorukem atau rosin digunakan sebagai bahan pendarihan ( sizing agent ) untuk memperbaiki sifat kertas. Rosin adalah bahan pendarih kertas alami yang bekerja pada kondisi pH asam. Selain itu, terdapat senyawa AKD ( Alkil Keton Dimer ) dan ASA ( Alkenil Susksinat Anhidrida ) yang merupakan bahan pendarih sintetik bekerja pada pH basa. Bahan pendarih ( sizing agent ) pada kertas berfungsi untuk memberikan daya tahan lembaran kertas terhadap sebaran dan penetrasi dari air (Boer dan Ella, 2001). Pendarihan dengan menggunakan bahan darih rosin merupakan proses pendarihan konvensional yang masih banyak digunakan hingga sekarang. Hal ini disebabkan sistem pendarihan konvensional memiliki keistimewaan tersendiri, diantaranya adalah karena bahan darih rosin dapat diperoleh
dengan mudah dan relatif murah, serta prosesnya sederhana dengan hasil pendarihan yang cukup baik (Casey, 1981). Efektivitas pendarihan rosin sangat tergantung pada jumlah bahan darih rosin yang teretensi dalam lembaran kertas. Mekanisme retensi bahan darih rosin terjadi melalui ikatan antar muatan. Proses pendarihan dengan menggunakan bahan rosin masih digunakan pada pembuatan kertas jenis asam. Namun, pendarihan dengan menggunakan rosin memiliki beberapa kelemahan diantaranya menurunkan permanensi lembaran,  efluen  yang  dihasilkan  banyak mengandung  polutan,  sifat  fisik  dari  lembaran yang rendah dan menimbulkan sifat korosif pada mesin. Oleh karena itu, diperlukan suatu modifikasi dari rosin agar dapat bekerja pada pH netral ataupun basa. Salah satu metodenya yaitu menggunakan bahan pengendap ( fixing  agent ) seperti polialumunium klorida (PAC) atau alumunium  sulfat  (alum)  serta  memodifikasi bentuk sediaan dari rosin itu sendiri menjadi rosin terfortifikasi atau rosin emulsi bermuatan (Wiyono dkk., 2008). Dengan melihat potensi dari kegunaan gondorukem yang luas dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan (aditif) untuk memperbaiki sifat kertas telah dilakukan penelitian pengolahan bahan baku  gondorukem menjadi darih rosin emulsi untuk memberikan nilai tambah dari bahan baku gondorukem dan hasilnya dipaparkan dalam makalah ini.

## BAHAN DAN METODE

## Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah gondorukem kualitas WW dan gondorukem kualitas X yang berasal dari PGT Sindang Wangi Jawa Barat, etanol absolut, anhidrida maleat, formalin, larutan HCl 0,5 N dan 0,1 N, larutan KOH-alkohol 0,5 N dan 0,1 N. HCl pekat, larutan toluen, asam oksalat, natrium tetraboraks, NaOH, dan air suling.

## Alat
Alat yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah alat uji titik leleh gondorukem, tabung kondensor, Erlenmeyer, ekstraktor, alat titrimerti, gelas ukur, aluminium foil, termometer, labu leher
Pengolahan Gondorukem menjadi Bahan Pendarihan sebagai Aditif pada Pembuatan… : Mahammad Khadafi, dkk.
tiga, water bath, magnetik stirer, gelas piala, pipet volume 10 dan 25 ml, labu takar 100 ml, pemangas listrik,  termometer,  dan  alat  pengujian  sifat  fisik kertas serta alat uji Cobb untuk daya serap air.

## METODE

## Pengujian Sifat Fisik dan Kimia Gondorukem
Pengujian  sifat  fisik  gondorukem  dilakukan meliputi pengujian warna, pengujian titik lunak berdasarkan SNI 7636 : 2011, pengujian kelarutan dalam toluen 1:1, pengujian kadar air berdasarkan SNI 08-7070-2005, pengujian bilangan asam berdasarkan RSNI3 7636 : 2010, pengujian rosin bebas berdasarkan TAPPI T 628 cm-01, pengujian kadar kotoran berdasarkan SNI 7636 : 2011.

## Pembuatan Darih Rosin Emulsi
Darih rosin dapat dibuat dengan menambahkan basa-alkoholik terhadap gondorukem serbuk secara  langsung.  Pembuatan  sabun  rosin  dari getah bersih sebagai berikut 219 kg getah bersih yang mengandung 65% rosin dengan 87% asam resin ditambah 34,2% terpentin, dan 1,8% air. Untuk menetralkan getah bersih ini ditambahkan 12,05 kg NaOH yang dilarutkan dalam air sebanyak 23,75 kg air. Sehingga didapatkan perbandingan berat antara getah pinus: NaOH : air yaitu 18,7 : 1: 1,97. Sedangkan perbandingan mol antara getah dan larutan NaOH yaitu 0,26 mol : 0,11 mol (Summers dan Hendrik, 1962). Gondorukem dalam bentuk padat digerus hingga menjadi serbuk untuk memperluas permukaan. Gondorukem bubuk diuji bilangan asam dan bilangan penyabunan sesuai dengan prinsip standar pada metode pengujian sifat fisik gondorukem. Hasil perhitungan dari pengujian tersebut untuk menghitung kebutuhan NaOH sesuai dengan teori Sammers dan Hendrik (1962). Kebutuhan NaOH yang didapatkan digunakan  untuk  proses  saponifikasi  serbuk gondorukem dengan menggunakan media reaksi NaOH – alkoholik untuk membentuk  rosin saponifikasi. Rosin yang telah tersabunkan dibuat reaksi  fortifikasi  dengan  penambahan  asam lemak anhidrida maleat. Hal ini dimaksudkan untuk  membentuk  rosin  fortifikasi.  Rosin hasil  fortifikasi  selanjutnya  diuji  kelarutannya dengan menggunakan air dengan tujuan untuk mengetahui apakah rosin yang dibuat dapat larut
dalam air. Proses pembuatan rosin emulsi dapat dilihat pada Gambar 1.

## Gondorukem
Penggerusan Pengujian bilangan asam dan penyabunan
Perhitungan Kebutuhan NaOH
Saponifikasi dengan media alkohol T=100 o C
Penambahan maleat anhidrida T=180 o C Uji Kelarutan Gondorukem Bubuk Hasil Perhitungan Rosin Saponifikasi Rosin Fortifikasi Rosin Emulsi Terlarut Kebutuhan NaOH didapatkan

## Gambar 1. Proses Pembuatan Rosin Emulsi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengujian Sifat Fisik dan Kimia
Gondorukem yang digunakan sebagai bahan baku memiliki 2 kualitas yang berbeda yaitu kualitas X dan kualitas WW. Kedua jenis tipe ini dibandingkan mana yang paling sesuai dengan spesifikasi  bahan  baku  untuk  dibuat  menjadi rosin  emulsi.  Pengujian  sifat  fisik  dan  kimia dari  gondorukem  telah  dilakukan  dengan  cara melihat karakteristik 2 jenis gondorukem untuk kualitas X dan WW. Untuk kedua jenis kualitas gondorukem ini dilakukan pengujian sifat fisik  yaitu  berupa  uji  warna  dan  uji  titik  lunak. Sedangkan untuk uji kimia dilakukan pengujian bilangan asam, bilangan penyabunan, kadar kotoran dan kelarutan dalam toluen 1:1.Hasil dari pengujian sifat fisik dan kimia dapat dilihat pada Tabel 1.
Pada uji warna gondorukem untuk kualitas X dan WW (Gambar 2), kedua tipe gondorukem ini memiliki warna yang berbeda dimana kualitas WW  memiliki  warna  kuning  yang  lebih  pucat daripada kualitas X. Salah satu kriteria yang mempengaruhi kualitas gondorukem untuk digunakan  pada  berbagai  macam  aplikasi  di
industri adalah warna. Warna pada gondorukem menandakan daya oksidasi senyawa kimia terutama asam lemak terhadap reaksi dengan udara luar. Kualitas ( grade ) gondorukem secara umum dapat diketahui dari uji warna, apabila warna  pada  gondorukem  semakin  gelap  (pucat) kualitas semakin baik. Hal ini karena dari warna dapat diduga tingkat kesempurnaan pengolahan gondorukem dari getah pinus, kerapuhan dan sifat-sifat lainnya yang terdapat dalam gondorukem (Siregar, 2002).
Tabel 1. Hasil Pengujian Sifat Fisik dan Kimia
Gondorukem Pengujian Gondorukem Kualitas X Kualitas WW Warna Kuning jernih Kuning pucat Bilangan asam 179,92 176,58 Bilangan penyabunan 199,74 195,84 Titik lunak 88 o C 90 o C Kadar kotoran 0,04% 0,07% Kelarutan dalam toluene 1:1 Larut Larut Gambar 2. Uji Warna Gondorukem dengan
Membedakan Wujud Fisik Gondorukem
Titik lunak menunjukkan salah satu sifat khas gondorukem dan tingkat kemasakannnya. Tingkat kemasakan ini berhubungan erat dengan kadar terpentin tersisa dalam gondorukem, dimana makin kecil kadar terpentin tersisa maka makin tinggi titik lunak gondorukem (Djatmiko, dkk 1973). Dari hasil pengujian didapatkan gondorukem kualitas WW mempunyai titik lunak yang lebih tinggi yaitu 90 o C pada tekanan normal. Untuk kualitas X didapatkan titik
lunak dari gondorukem yaitu 88 o C. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa gondorukem kualitas WW mempunyai kandungan pengotor yang lebih sedikit dibandingkan dengan kualitas X. Kandungan pengotor pada gondorukem ini biasanya berupa terpentin ataupun senyawa organik asam lemak rantai pendek. Bilangan asam adalah banyaknya kalium hidroksida (KOH) dalam miligram yang diperlukan untuk menetralkan satu gram asam resin yang terkandung dalam senyawa gondorukem (RSNI3 7636 : 2010). Selain itu bilangan asam ditentukan untuk mengetahui jumlah asam lemak bebas yang terkandung dalam bahan dan dipergunakan untuk mengetahui tingkat kerusakan bahan yang disebabkan adanya proses hidrolisis. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa gondorukem kualitas WW memiliki nilai bilangan asam 176,58 sedangan gondorukem kualitas X memiliki nilai bilangan asam 179,92. Hal ini menunjukkan bahwa gondorukem kualitas WW memiliki kandungan asam lemak yang lebih sedikit dibandingkan dengan gondorukem kualitas X. Jika nilai bilangan asam dari bahan baku gondorukem telah diketahui maka kandungan asam lemak yang terdapat pada gondorukem dapat ditentukan. Kandungan asam lemak ini dapat digunakan sebagai perhitungan jumlah mol dari gondorukem yang akan dilakukan saponifikasi menggunakan basa dengan jumlah yang tepat.
Angka penyabunan menunjukkan berat molekul lemak dan minyak secara kasar. Minyak yang tersusun dari komponen kimia asam lemak berantai karbon pendek mempunyai berat molekul  yang  relatif  kecil  akan  mempunyai angka penyabunan yang besar. Sebaliknya bila berat molekulnya besar , maka angka penyabunan relatif  kecil  (Harris,  1953).  Dari  hasil  yang didapatkan pada analisa bahan baku gondorukem untuk kualitas X dan WW didapatkan nilai bilangan penyabunan 199,74 untuk kualitas X dan 195,84 untuk kualitas WW. Hasil ini menunjukkan bahwa gondorukem untuk kualitas X memiliki nilai bilangan penyabunan yang lebih tinggi sehingga kandungan asam lemak pada gondorukem kualitas X relatif rendah. Begitu pula untuk gondorukem kualitas WW dengan angka bilangan penyabunan yang lebih rendah sehingga kandungan asam lemak untuk kualitas WW lebih banyak. Bilangan penyabunan ini dapat digunakan sebagai pedoman awal dalam menentukan  berapa  banyak  basa  NaOH/KOH
Pengolahan Gondorukem menjadi Bahan Pendarihan sebagai Aditif pada Pembuatan… : Mahammad Khadafi, dkk.
yang digunakan untuk melarutkan senyawa asam abietat pada gondorukem.
Kelarutan adalah kemampuan suatu zat terlarut untuk larut dalam suatu pelarut. Kelarutan suatu senyawa bergantung pada sifat fisik dan kimia zat terlarut dan pelarut. Senyawa asam lemak abietat yang merupakan kandungan utama gondorukem umumnya larut dalam toluen dengan perbandingan 1:1. Hal ini disebabkan toluen adalah hidrokarbon aromatik yang banyak digunakan dalam industri sebagai pelarut (Harris, 1953).
Gambar 3. Uji Kelarutan Gondorukem dalam Toluen 1 : 1
Uji kelarutan gondorukem kualitas X dan WW (Gambar 3) menunjukkan bahwa keduanya larut dalam toluen. Hal ini menandakan bahwa kedua kualitas gondoukem tersebut mempunyai kadar pengotor yang sangat sedikit, sehingga keduanya dapat larut dengan sempurna dalam pelarut organik toluen. Hal ini dapat disebabkan karena toluen adalah salah satu jenis pelarut yang bersifat non polar sehingga dapat melarutkan zat yang terdapat dalam gondorukem. Kirk dan Othmer (2007) menyatakan bahwa gondorukem dapat larut pada hampir semua pelarut organik seperti etilalkohol, etil eter, benzena dan pelarut non polar seperti toluen. Selain itu, dengan dibantu pengadukan akan mempercepat pelarutan bahan padat (gondorukem) tersebut. Namun jika dibandingakan dengan pelarut alkohol (etanol), kelarutan gondorukem dalam alkohol (etanol) ternyata menghasilkan kelarutan yang lebih cepat larut sempurna dibandingkan dengan toluen (Kirk dan Othmer, 2007). Kadar kotoran adalah banyaknya bahan yang tidak larut dalam toluen yang dinyatakan dalam persen (SNI 7636: 2011). Gondorukem yang dikehendaki  untuk  berbagai  macam  industri adalah gondorukem yang bebas dari kotoran. Makin  kecil  kadar  kotoran  gondorukem  maka
makin jernih produk gondorukem yang dihasilkan dan akan semakin bagus kualitasnya untuk aplikasi  di  berbagai  macam  produk  tertentu. Kualitas derivat gondorukem dapat dipengaruhi juga oleh kadar kotoran yang terkandung dalam gondorukem baik yang dapat dilihat maupun yang tidak terlihat oleh mata tanpa alat bantuan.Pada pengujian kadar kotoran gondorukem didapatkan bahwa kadar kotoran untuk kualitas WW 0,07% lebih tinggi dibandingkan dengan gondorukem kualitas X 0,04%. Kadar kotoran yang terdapat dalam gondorukem dapat diamati berupa noda- noda. Kotoran tersebut akan dapat terlihat jelas nantinya jika diterapkan dalam aplikasi produk tertentu, misalnya pada industri kertas. Dengan adanya kadar kotoran yang banyak dapat menyebabkan timbulnya noda -  noda hitam pada kertas yang dihasilkan (Indriati dkk., 1993).

## Pembuatan Gondorukem Emulsi
Proses pembuatan rosin emulsi dimulai dengan menghaluskan gondorukem menjadi serbuk untuk memperluas permukaan dan memudahkan dalam melakukan pelelehan gondorukem.
Gambar 4. Proses Pembuatan Rosin Emulsi dengan Metode Saponifikasi
Gondorukem yang telah menjadi serbuk tersebut lalu ditimbang sesuai dengan perbandingan hasil dari perhitungan bilangan penyabunan yang didapatkan. Perbandingan ini didasarkan pada perhitungan perbandingan mol antara asam lemak yang terkandung dalam gondorukem dengan basa NaOH. Gambar 4 menunjukkan proses pembuatan rosin emulsi dengan metode saponifikasi.
Gondorukem serbuk yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam labu leher tiga bersamaan dengan serbuk anhidrida maleat. Penambahan serbuk anhidrida maleat dilakukan dengan variasi penambahan 0%, 3%, 5% dan 8%. Kegunaannya yaitu  untuk  membentuk  rosin  fortifikasi  agar senyawa rosin yang terbentuk lebih stabil. Selain itu juga penambahan asam anhidrida maleat dilakukan untuk meningkatkan derajat keasaman (pH) dari rosin yang dilarutkan dengan saponifikasi. Kemudian serbuk gondorukem dan maleat anhidrida dipanaskan hingga meleleh pada suhu 180 o C sambil diaduk dengan magnet agar tercampur  dengan  sempurna  sehingga  nantinya akan membentuk seperti karamel. Setelah itu dimulai  proses  saponifikasi  dari  gondorukem dengan menambahkan larutan NaOH alkoholik dengan perbandingan antara NaOH dan alkohol sebanyak 2:1. Larutan NaOH alkoholik berfungsi sebagai media reaksi untuk pelarutan gondorukem. Penambahan dilakukan sedikit demi sedikit agar reaksi berlangsung dengan sempurna. Suhu diturunkan menjadi 150 o C dan dijaga hingga stabil.
Derajat keasaman (pH) berdasarkan SNI nilai derajat keasaman darih rosin komersial adalah 9-10, nilai ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa kontrol (tanpa perlakuan penambahan asam maleat) nilai derajat keasamannya adalah 9. Kemudian seiring ditambahkannya perlakuan
asam maleat, nilai derajat keasamannya menurun seperti terlihat pada Gambar 5. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah asam maleat anhidrida yang ditambahkan pada serbuk gondorukem akan terbentuk senyawa rosin maleat dengan pH yang semakin bersifat asam.  Dilihat  dari  grafik  diatas,  penambahan maleat anhidrida sebanyak 3% sesuai dengan nilai pH rosin komersial yaitu 9,77 dengan sifat basa.
Proses  saponifikasi  gondorukem  yang  telah selesai akan digunakan dalam aplikasi pembuatan kertas. Pada aplikasi pembuatan kertas ini gel gondorukem yang telah terbentuk dilarutkan dalam  air  hingga  larut  dan  dicampurkan dengan alum dalam jumlah tertentu. Larutan ini digunakan untuk penambahan pada stock yang akan dibuat menjadi sheet kertas dengan proses internal sizing . Tetapi didapatkan hasil bahwa rosin emusi yang terbentuk dilakukan pelarutan dalam air tidak dapat larut seperti yang terlihat pada Gambar 6. Rosin emulsi yang terbentuk pada proses saponifikasi tidak dapat larut dalam air. Hal ini dikarenakan perbandingan persentase penambahan NaOH terhadap persentase bahan baku gondorukem yang terlalu sedikit. Penambahan yang sedikit ini menyebabkan tidak semua asam lemak yang terdapat pada gondorukem  tersaponifikasi  secara  sempurna menjadi bentuk sabun ( rosin soap ). Jenis asam
12 10 8 6 4 2 0 pH Blanko
Rosin Standart Maleat Anhidrida 0% Maleat Anhidrida 3% Maleat Anhidrida 5% Maleat Anhidrida 8%

## Gambar 5. Hasil Uji Derajat Keasaman (pH) Penambahan Maleat Anhidrida
Pengolahan Gondorukem menjadi Bahan Pendarihan sebagai Aditif pada Pembuatan… : Mahammad Khadafi, dkk.
lemak yang terkandung dalam gondorukem yang merupakan jenis asam lemak rantai pendek menyebabkan banyak reaksi samping yang  terbentuk  (Wiyono  dan  Tachibana,  2008). Sehingga rendemen yang dihasilkan berupa rosin soap cenderung kecil.
Gambar 6. Uji Kelarutan dari Rosin Emulsi dalam Air yang Tidak Larut.

## KESIMPULAN
Gondorukem kualitas X lebih sesuai digunakan untuk pembuatan aditif rosin size dibandingkan gondorukem kualitas WW. Gondorukem  kualitas  X  memenuhi  spesifikasi bahan baku untuk pembuatan rosin size yaitu warna kuning jernih yang menandakan tidak mudah untuk teroksidasi. Bilangan asam gondorukem kualitas X adalah 179,92 yang menandakan bahwa kandungan asam lemaknya lebih tinggi daripada kualitas WW yaitu 176,58. Bilangan penyabunan gondorukem kualitas X yaitu 199,74 lebih tinggi daripada kualitas WW (195,84) sehingga memerlukan basa yang lebih banyak  untuk  pembuatan  rosin  saponifikasi. Rosin saponifikasi yang dihasilkan belum dapat larut dalam air dikarenakan masih banyaknya campuran  asam  lemak  yang  tidak  seluruhnya diubah ke dalam bentuk garamnya sehingga masih perlu dicari variasi penambahan yang lain agar rosin saponifikasi dapat larut.

## SARAN
Penelitian agar dilanjutkan pada tahapan selanjutnya  yaitu  mencari  kondisi  optimum pembuatan rosin fortifikasi dengan penambahan
asam anhidrida maleat. Penelitian  aplikasi perlu dilakukan pada pembuatan kertas agar diketahui perbedaan antara rosin yang dibuat dengan rosin komersial digunakan pada pembuatan kertas.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami  mengucapkan  terima  kasih  kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses berlangsungnya penelitian ini yaitu teknisi dari laboratorium  kimia  fisika  Ibu  Srihartini,  teknisi dari laboratorium stock preparation Ibu  Cucu dan Pak Endang serta pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

## DAFTAR PUSTAKA
Boer  E.,  Ella,  A,  B.  2001.  Plant  Resources  of South-East Asia No. 18. Plants Producing Exudates . Bogor: Prosea Casey, J.P. 1981. Pulp and Paper Chemistry and Chemical Technology . Vol 3. New York: Intersciene Publiser. Coppen, J. J. W., Hone, G. A. 1995. Non Wood
Forest Product 2 .  http://www.fao.org.
Diakses pada 15 Agustus 2013
Djatmiko, B., Sumadiwangsa, S., Ketaren, S., 1973. Pengujian Kualitas Gondorukem. Publikasi Khusus, 10:4-19.
Haris, G. E., 1953. Rosin and Rosin Derivatives . Encyclopedia  of  Chemical  Technology. Volume  ke-11.  New  York:  The  Intersciene Encyclopedia, Inc.
Indriati, L., Hidayat, T., 1993. Pendarihan Dengan Rosin Emulsi. Berita Selulosa Vol. XXIX No.3. Bandung: Balai Besar Selulosa. Kirk, R.E., Othmer, D. F., . 1972. Rosin and Rosin Derivatives .  Encyclopedia  of  Chemical Technology. Volume ke-17. New York: The Intersciene Encyclopedia, Inc.
Fachrodji, A., 2010, “Model Daya Saing Produk Gondorukem di Pasar Internasional dan Implikasinya terhadap Pengembangan Industri Gondorukem di Indonesia”, Tesis . Fakultas kehutanan. Institut Pertanian Bogor.
Siregar, M. R. U. 2002. “Pengaruh Penambahan Asam Maleat dan Asam Fumarat Terhadap Rendemen dan Kualitas Gondorukem Modifikasi”, Skripsi . Fakultas Kehutanan. Intitut Pertanian Bogor Standar Nasional Indonesia. 2001. Gondorukem Indonesia . SNI 01.5009.12-2001. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
Jurnal Selulosa, Vol. 4, No. 1, Juni 2014 : 17 - 24
Standar Nasional Indonesia. 1999. Darih Rosin Tersabunkan Penuh (Pasta Rosin Size) . SNI 14.1118.1999. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
Summers, H. B., Hendrick, G. W., 1962. Paper Size from Pine Oleoresin . Florida: US Departement of Agriculture, Olustee. Technical Association of Pulp and Paper Industry Standard. 2001. Analysis of Rosin Size . T628  cm-01.  United  State:  Tag  and  Label manufacturers Institute, Inc.
Wiyono,  B.,  Tachibana,  S.,  2008.  Maleo-and fumaro-pimaric  acids  Synthesized  from
Indonesian Pinus merkusii rosin and their sizing properties. Pak.J.Biol.Sci . In Press. Wiyono, B., 2009. Chemical Treatment on Indonesian Pine Oleoresin and Rosin in Making Fortified Rosin used for Sizing Agent in Paper Making Process . Ehime University, Japan, in press.